Source: http://docplayer.fi/7406029-21210-jakavat-kerrokset-21210-1-jakavan-kerroksen-materiaalit-kuva-21210-k1-jakavan-kerroksen-leveys-tierakenteessa.html
Timestamp: 2019-01-18 21:22:57+00:00
Document Index: 26674668

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

21210 Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. - PDF
21210 Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa.
Download "21210 Jakavat kerrokset. 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa."
1 Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen materiaalit Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. Kuva 21210:K2. Jakavan kerroksen leveys katurakenteessa Jakavan kerroksen materiaalit, yleistä
2 2 Jakava kerros rakennetaan sorasta tai murskeesta. Kiviaines ei sisällä epäpuhtauksia. Maarakenteissa käytettävät maa-ainekset ja murskatut kiviainesmateriaalit soveltuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen ja ovat riittävän tasalaatuisia. Tavanomaista kiviainesta korvaavina materiaaleina voidaan käyttää uusiomateriaaleja. Uusiomateriaalien käyttö edellyttää ympäristölupaa. Asetuksessa esitetään tietyille jätteille määräykset, joiden mukaiselle käytölle ei tarvita ympäristölupaa. Käytöstä on kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jotkin terästeollisuuden kuonista on määritetty tuotteiksi, joiden käyttöön ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Teräs- ja masuunikuonien on täytettävä standardin SFS-EN kansallisessa soveltamisasiakirjassa esitetyt vaatimukset. Uusiomateriaaleista voidaan käyttää masuunihiekkaa, masuunikuonamursketta, kappalekuonaa, betonimursketta ja lentotuhkia. Uusiomateriaalien käyttö edellyttää yleensä materiaalikohtaisia ennakkokokeita. Uusiomateriaalien laatuvaatimuksina käytetään soveltuvin osin vastaavia luonnonkiviaineksille annettuja laatuvaatimuksia ja ympäristölupien ehtoja. Murske voi olla markkinoilla olevaa tuotetta tai esimerkiksi tielinjalta tai muusta tilaajan raakaaineesta tehtävää mursketta. Tilaajan materiaalista valmistettujen murskeiden on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin markkinoilla olevien murskeiden. Työn suorittajan on tutkittava ne samoin kuin markkinoilla olevat murskeet ja esitettävä tulokset tilaajalle. SFS-EN Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakenteissa Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006, Suomen säädöskokoelma. Enimmäisraekokona käytetään enintään puolta kerralla tehtävän kerroksen paksuudesta Jakava kerros luonnonsorasta Jakavaan kerrokseen käytettävä luonnonsora täyttää kuvassa 21210:K3 esitetyt standardin SFS-EN mukaisella pesuseulonnalla tutkitut rakeisuusvaatimukset. 0,02 mm seulan läpäisy-% määritetään hydrometrikokeella (PANK 2103) vain, jos hienoainespitoisuus eli 0,063 mm seulan läpäisy on 5 9 paino- %, tai pesuseulontakokeella (pienempi kuin 2 mm lajike). Jakavaan kerrokseen käytettävän luonnonsoran rakeisuus tutkitaan vastaavasti kuin suodatinkerroksen materiaali kohdan mukaisesti. Materiaali välpätään, jos kerrospaksuuden sallimaa enimmäisraekokoa suurempien tai halkaisijaltaan yli 150 mm:n kivien paino-osuus on yli 5 %.
3 3 Seulakoot (mm) ja niitä vastaavat läpäisyprosentit 0,02 0, , Kuva 21210:K3. Jakavaan rakennekerrokseen käytettävän luonnonsoran rakeisuusvaatimukset Suodatinkerroksen materiaalit, InfraRYL osa 1 PANK 2103 Kiviainekset, yleisominaisuudet. Rakeisuusmääritys, hydrometrikoe SFS-EN Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä Jakava kerros murskeesta Jakava kerros murskeesta, yleistä Jakavan kerroksen murskeiden keskimääräinen rakeisuus ja sallittu tyyppirakeisuuden vaihteluväli ovat taulukossa 21210:T1 esitetyllä ja yksittäiset rakeisuudet taulukossa 21210:T2 esitetyllä vaihteluvälillä. Mursketta valmistettaessa tehdään standardin SFS-EN mukaiset alkutestaukset ja tehtaan sisäistä laadunvalvontaa sen varmistamiseksi, että tuote on vaatimusten mukainen. Kiviaineksen ominaisuudet tutkitaan näytteistä, jotka on otettu standardin SFS-EN mukaisesti. Näytteet otetaan valmistuksen aikana tai varastoinnin jälkeen. Valmistuksen aikana näytteet otetaan valmiin murskeen materiaalivirrasta. Varastoidusta kiviaineksesta näyte otetaan kuormauksen yhteydessä levittämällä kauhakuormaajalla kasa, josta otetaan osanäytteitä siten, että yhdistetty näyte kuvaa koko kauhallisen sisältöä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita standardissa SFS-EN kuvattuja näytteenottotapoja. Jakavassa kerroksessa voidaan käyttää seuraavia standardin SFS-EN mukaisia rakeisuuksia 0/32, 0/40, 0/45, 0/56, 0/63 ja 0/80. Enimmäisraekoko on korkeintaan puolet kerralla tehtävän jakavan kerroksen paksuudesta. Rakeisuus tutkitaan standardin SFS-EN mukaisesti pesuseulonnalla niin tiheästi kuin on tarpeen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, mutta vähintään kerran viikossa ja aina, kun raaka-aineen laatu muuttuu olennaisesti. Jakavan kerroksen murskeiden rakeisuus on standardin SFS-EN rakeisuusluokan G P tai G C mukainen.
4 4 Jakavan kerroksen murskeen raekoon G P 0/63 rakeisuusohjealue (Gp = avoin rakeisuus, laaja ohjealue, Suomessa yleisesti käytetty) esitetään esimerkkinä kuvassa 21210:K4. Muut rakeisuusohjealueet esitetään taulukoissa 21210:T :T2. (Gc = normaali rakeisuus, laaja ohjealue, muualla Euroopassa yleisesti käytetty.) Jakavaan kerrokseen käytettävän kalliomurskeen hienoainespitoisuus eli 0,063 mm:n seulan läpäisevä osuus murskeesta on korkeintaan 7 paino-% ja soramurskeen korkeintaan 9 paino-%. Enimmäisraekokoa vastaavan seulakoon D läpäisyprosentin on ja seulakoon 2D läpäisyprosentti 100. Murskeiden tyypilliset ohjeseulojen läpäisyprosentit eli tyyppirakeisuus ilmoitetaan. SFS-EN Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 1: Näytteenottomenetelmät SFS-EN Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä SFS-EN 13242Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakenteissa SFS-EN Sitomattomat kiviainesseokset. Tuotevaatimukset. Kuva 21210:K4. Esimerkki jakavan kerroksen kalliomurskeen G p 0/63 vaatimukset tyyppirakeisuudelle/toteutuneelle keskiarvolle (kuvassa esitetty katkoviivalla) sekä yksittäistulosten ohjearvot. Rakeisuusvaatimukset esitetään taulukoissa 21210:T1 ja T2. Taulukko 21210:T1. Jakavan kerroksen murskeiden tyyppirakeisuuden sallittu vaihteluväli. Seula 0/32 0/40 0/45 0/56 ja 0/63 0/80 mm G P G C G P G C G P G C G P G C G P G C
5 5 0, , , , , Rakeisuuskäyrän muoto ja ohjealueen leveys: Gp = avoin rakeisuuskäyrä, leveä ohjealue (Suomessa yleisemmin käytetty) Gc = normaali rakeisuuskäyrä, leveä ohjealue (muualla Euroopassa yleisesti käytetty) Hankekohtaisesti määrätään kumpaa rakeisuusaluetta käytetään.
6 6 Taulukko 21210:T2. Jakavan kerroksen murskeiden yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli. Seula 0/32 0/40 0/45 0/56 ja 0/63 0/80 mm G P G C G P G C G P G C G P G C G P G C 0, , , , , Rakeisuuskäyrän muoto ja ohjealueen leveys: Gp = avoin rakeisuuskäyrä, leveä ohjealue (Suomessa yleisemmin käytetty) Gc = normaali rakeisuuskäyrä, leveä ohjealue (muualla Euroopassa yleisesti käytetty) Hankekohtaisesti määrätään kumpaa rakeisuusaluetta käytetään. Kiviaineksen jäätymis-sulamiskestävyys tutkitaan joko standardin SFS-EN petrografisella tutkimuksella, standardin SFS-EN mukaisella vedenimeytymiskokeella tai standardin SFS- EN mukaisella 1% NaCl liuosta käyttäen tehdyllä jäädytys-sulatuskestävyystestillä. Kiviaines on jäätymis-sulamiskestävää, jos se on hyväksyttävää jollakin edellä mainituista menetelmistä. Vedenimeytymisen on alle 1 % (standardin SFS-EN mukainen luokka WA 24 1) ja jäädytys-sulatuskestävyystestissä massahäviö saa olla korkeintaan 4 %. SFS-EN 932-3Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 3: Yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen menettely ja terminologia SFS-EN Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 6: Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen SFS-EN Kiviainesten lämpö- ja rapautuvuusominaisuuksien testaus. Osa 1: Jäädytyssulatuskestävyyden määrittäminen SFS-EN Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakenteissa Jakava kerros suurirakeisesta murskeesta Normaalia suurempia jakavan kerroksen rakeisuuksia 0/90, 0/125, 0/180 ja 0/250 voidaan käyttää, jos siitä ei ole haittaa työn aikaisen liikenteen hoidolle tai valmiin kerroksen laatuvaatimusten saavuttamiselle. Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rakeisuus täyttää taulukon 21210:T3 vaatimukset. Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rapautumiskestävyys täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset.
7 7 Taulukko 21210:T3. Suurirakeisen jakavan kerroksen murskeen rakeisuuden keskiarvon ja yksittäisten tulosten sallittu vaihteluväli. Seula, Raekoko (mm) mm 0/90 0/125 0/180 0/250 Keskiarvo Yksittäistulokset Keskiarvo Yksittäistulokset Keskiarvo Yksittäistulokset Keskiarvo Yksittäistulokset 0, , , , , Jakava kerros murskeesta, yleistä, InfraRYL osa Jakavan kerroksen alusta Ennen kerroksen rakentamista varmistetaan alle jäävän kerroksen tai penkereen taso, leveys ja pintojen muoto, ks. luvut ja Pengermateriaali, suodatinkerros tai leikkauspohja, jonka päälle jakava kerros rakennetaan, on sula Maapenkereet, InfraRYL osa Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL osa Jakavan kerroksen tekeminen Jakava kerros rakennetaan yhtenä tai useampana kerroksena tiivistettävän materiaalin laadun, kerrospaksuuden ja tiivistyskaluston mukaan. Ohut jakava kerros voidaan tehdä yhdessä kantavan kerroksen kanssa kantavan kerroksen kiviaineksesta. Katurakentamisessa jakavan kerroksen soralla voidaan erikseen sovittaessa korvata suodatinhiekka edellyttäen, että tukikerroksen kokonaispaksuutta ei pienennetä ja päällysrakenteen alapintaan asennetaan käyttöluokan N2 suodatinkangas maapohjan kantavuusluokissa E, F ja G. Päällysrakennemassat kuljetetaan ja levitetään siten, että alusrakenteeseen ei muodostu uria.
8 8 Tarvittaessa massat kuljetetaan levitetyn päällysrakenteen päällä ja kiviaines kaadetaan jo levitetylle osalle, mistä se siirretään alusrakenteen päälle. Jakava kerros tiivistetään käyttäen tarkoitukseen soveltuvaa tiivistyskalustoa, taulukko 18110:T2 (Luku 18110). Liikajyräystä vältetään, jotteivät kerrokset löyhdy. Työn aikana seurataan, että käytettävät materiaalit eivät pääse lajittumaan niiden varastoinnin, kuljettamisen, levittämisen tai muun käsittelyn yhteydessä. Työmenetelmät valitaan siten, että materiaalin hienoainespitoisuus ei kerrosta rakennettaessa merkittävästi lisäänny. Jos päällysrakennekerroksia rakennetaan lämpötilan ollessa nollan alapuolella, päällysrakennemateriaali tiivistetään välittömästi levittämisen yhteydessä ennen materiaalin jäätymistä. Talviaikaan rakennettaessa on huolehdittava, että mahdollisimman pieni alue rakenteilla olevasta maarakenteesta on kerrallaan alttiina pakkasen vaikutukselle ja että tiivistettävät materiaalit ovat mahdollisimman kuivia. Tiivistettäviin materiaaleihin ei ole sekoittuneena lunta, jäätä tai jäätynyttä maata. Tiiviys tutkitaan alusrakenteen ja päällysrakenteen sulamisen jälkeen Valmis jakava kerros Jakava kerros on suunnitelma-asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja taulukon 21210:T4 tarkkuusvaatimuksien mukainen. Valmiin jakavan kerroksen tasot ja leveys varmistetaan 20 m:n välein. Kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Kantavuus varmistetaan jakavan kerroksen päältä tai, jos mittausta jakavan kerroksen päältä ei voida tehdä sulan maan aikana, kantavan kerroksen päältä. Kantavuus mitataan satunnaisesti keskimäärin 100 m:n välein kullakin ajoradalla levykuormituslaitteella tai pudotuspainolaitteella. Yksittäisen jakavan kerroksen kantavuustuloksen suositusarvo on 100 MN/m 2. Jos mitattu kantavuus on suositusta pienempi, tarkistetaan johtuuko huono kantavuus esimerkiksi huonosta tiivistyksestä, virheellisestä materiaalista, liian ohuista rakennekerroksista, virheellisestä mitoituksesta tai mitoituksen lähtötiedoista. Selvityksen perusteella päätetään korjaustoimenpiteistä. Rakentamisen aikainen kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Rakentamisen aikana raskas liikenne kuormittaa jakavaa kerrosta. Kantavuusvaatimusten mukaan mitoitetut normaalipäällysrakenteet katuluokittain esitetään taulukoissa Liite:T3 Liite:T14, liitteissä Liite 01 Kadun normaalipäällysrakenteet ja kantavuusvaatimukset kerroksittain, InfraRYL osa 1 Liite 02 Katuluokka 1, InfraRYL osa 1 Liite 03 Katuluokka 2, InfraRYL osa 1 Liite 04 Katuluokka 3, InfraRYL osa 1
9 9 Liite 05 Katuluokka 4, InfraRYL osa 1 Liite 06 Katuluokka 5, InfraRYL osa 1 Liite 07 Katuluokka 6, InfraRYL osa 1. Taulukko 21210:T4. Jakavan kerroksen sallitut poikkeamat. Ominaisuus Rakenteen yläpinnan tasosijainti poikkeama vaakasuunnassa em. poikkeaman muutos 20 m:n matkalla Rakenteen yläpinnan korkeustaso yksittäinen poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan 1) yksittäisen poikkeaman muutos 20 m:n matkalla Sallittu poikkeama -0/+150 mm 100 mm ± 30 mm 30 mm keskiarvon poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan ± 15 mm Rakenteen yläpinnan kaltevuuden poikkeama ± 1,0 %-yksikköä Tasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna 20 mm 1) Tähtäysmerkkien ja mittakepin avulla mitataan poikkeama kohtisuoraan pintaa vasten, mutta takymetrimittauksessa poikkeama pystysuuntaan. Jakavan kerroksen tiivistystyön laatu varmistetaan työkohtaisesti sovittavalla tavalla tai jollakin seuraavan ohjeen tavoista. Tiivistystyön laadun on täytettävä valitun menetelmän vaatimukset. Menetelmä 1: Kerroksen kuivatiheys mitataan kalibroidulla säteilymittauslaitteella ja lasketaan mittaustuloksen ja kuivatiheyden enimmäisarvon suhde eli tiiviysaste. Tiiviysasteen tulee olla keskimäärin vähintään 95% ja yksittäisen arvon vähintään 90 %. Kuivatiheyden enimmäisarvo määritetään koetiivistyksellä tai laboratoriossa käyttäen parannettua Proctor- tai tärypöytämenetelmää. Menetelmä 2: Jos jakavan murskeen enimmäisraekoko on 125 mm tai materiaali on luonnonsoraa, voidaan tiivistystyön laatu varmistaa mittaamalla pudotuspaino- tai levykuormituslaitteella tiiviyssuhde E2/E1, joka on toisesta kuormituksesta lasketun kantavuusarvon suhde ensimmäisestä kuormituksesta laskettuun kantavuusarvoon. Levykuormituslaitteella mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset esitetään taulukossa 21210:T5 ja pudotuspainolaitteella mitatun taulukossa 21210:T6. Menetelmä 3: Jos jakavan murskeen tai luonnonsoran enimmäisraekoko on 80 mm ja kerrospaksuus alle 300 mm, voidaan tiiviyssuhde mitata myös kevyellä pudotuspainolaitteella. Tulos saa olla korkeintaan 1,1-kertainen verrattuna koetiivistyksessä määritettyyn tiiviyssuhteen tavoitearvoon. Menetelmä 4: Käytetään taulukon 18110:T3 (luku 18110) vaatimukset täyttävää jyrää ja jatkuvasti mittaavaa ja dokumentoivaa jyrämittaria. Osoitetaan, että tiivistystä on jatkettu niin kauan, että jyrämittarin arvot eivät ole enää parantuneet ja että kahdesta huonoimmat jyrämittariarvot antaneesta kohdasta mitatut tiiviyssuhteet täyttävät vaatimukset. Menetelmä 5: Jos jakavan murskeen enimmäisraekoko on suurempi kuin 125 mm, voidaan tiiviys varmistaa mittaamalla tiivistettävän kerroksen pinnan korkeustason alentumista esimerkiksi vaaitsemalla tai takymetrillä. Tällöin valitaan vähintään 2 poikkileikkausta, joihin merkitään esimerkiksi maalimerkki vähintään 10:een kohtaan. Pisteiden korkeustasot mitataan 0, 2, 4, 6, 8 jne. jyrän ylityskerran jälkeen. Kun kahden viimeisen ylityskerran painumat ovat alle 10 mm, tiivistystaso on riittävä. Menetelmä 6: Osoitetaan muulla tavalla, että jyräys on tehty taulukon 18110:T3 (luku 18110) jyräysohjeen mukaisella laitteistolla ja tiivistystyömäärällä. Jyräysohjeen mukaista tiivistystyömäärää voidaan tarkistaa koejyräyksen tai työnaikaisten mittaustulosten perusteella.
10 10 Taulukko 21210:T5. Levykuormituslaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset. Kantavuus, MPa Tiiviyssuhde E 2 /E 1 < 125 2, , , , , , , ,9 Taulukko 21210:T6. Pudotuspainolaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen vaatimukset. 1) Kantavuus, MPa Tiiviyssuhde E 2 /E 1 < 125 1, , , , , , , ,6 1) Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen ohjeellinen vastaavuus esitetään taulukossa 18110:T5 (luku 18110) Maapenkereet, InfraRYL osa 1. Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johtokaivannon päältä. Työtapatarkkailun yhteydessäkin käytettävien työmenetelmien soveltuvuudesta paikallisiin olosuhteisiin on aina varmistuttava mittauksin sekä työtä aloitettaessa että silloin, kun rakentamisessa käytettävän materiaalin laatu tai kosteustila taikka rakentamisolosuhteet muuttuvat Jakavan kerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valmiin kerroksen tasot ja leveys tarkistetaan 20 m:n välein. Kantavuusmittaukset tehdään keskimäärin 100 m:n välein kullakin ajoradalla. Jos tiivistystyön laatu varmistetaan menetelmällä 1 (tiiviysaste), mittaukset tehdään 150 m:n välein. Käytettäessä menetelmää 2 (tiiviyssuhde) mittaukset tehdään 100 m:n välein. Mittaukset tehdään kultakin ajokaistalta ja yli 1,5 m:n pientareelta. Katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla aina ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Jos työsuorituksesta ei vaadita suorituspöytäkirjoja, työn hyväksyminen on joka tapauksessa kirjattava tarkastusasiakirjaan.
11 Jakavan kerroksen tekemisen ympäristövaikutukset Täryjyrien tai muiden maan värähtelyjä aiheuttavien koneiden vaikutus otetaan huomioon työ- ja laaduntarkkailusuunnitelmissa.
14111 Pudotustiivistetyt maarakenteet
InfraRYL / Päivitys 20.11.2017 / KM 1 14111 Pudotustiivistetyt maarakenteet Pudotustiivistystä voidaan käyttää luonnontilaisen kitkamaan tai rakennetun kitkamaa- tai louhetäytteen ja tietyissä tapauksissa
TIEN JA KADUN PÄÄLLYSRAKENTEEN LAATUVAATIMUKSET
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TIEN JA KADUN PÄÄLLYSRAKENTEEN LAATUVAATIMUKSET T E K I J Ä : Toni Räsänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala
Kipsitien koerakenteet
Uusiomateriaaleilla rakentamisen dokumentointi Kipsitien koerakenteet Seurantaraportti 30.11.2017 Teuvo Holappa, WSP Finland Oy 2/45 30.11.2017 Kipsitien koerakenteet SISÄLTÖ 1. Johdanto...4 2. rakenteet...
1 TUOTTEIDEN, JA MATERIAALIEN LAATU 11. 1.1 Tuotevaatimukset 11. 1.2 Tuotteiden tarkastukset 11. 1.3 Tarkastusten dokumentointi 12
6 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset SISÄLTÖ 1 TUOTTEIDEN, JA MATERIAALIEN LAATU 11 1.1 Tuotevaatimukset 11 1.2 Tuotteiden tarkastukset 11 1.3 Tarkastusten dokumentointi 12 1.4